Source: http://docplayer.es/103748-Departamento-de-produccion-unidad-de-garantia-de-calidad.html
Timestamp: 2017-01-19 06:50:52
Document Index: 105077177

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 26', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 37', 'Artículo 39', 'artículo 69', 'Artículo 37', 'Artículo 95', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 83', 'Artículo 92']

⭐DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD
Download "DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD"
Sebastián Rojo Vera
1 RECOMENDACIONES PARA LA REDACCION DE: PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA HORMIGONES AUTOCOMPACTANTES HAC DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD VERSIÓN FEBRERO 072 GRUPO DE TRABAJO Equipo Redactor: Santiago Bobo Ruiz María José Sierra López Manuel Salas Casanova Rafaela Barquero Díaz Manuel Atienza Díaz Luis Garrido Romero José Camero Flores Antonio Odriozola Romillo José Antonio Hurtado Hurtado Coordinador Ponente Ponente Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal 13 INTRODUCCION En los últimos tiempos se está empleando cada vez más el hormigón autocompactante (HAC) en las obras de Andalucía, llegando en la actualidad a un porcentaje significativo de la producción total de hormigón, sobre todo en ciertas aplicaciones como prefabricados, soleras, elementos con gran densidad de armaduras, etc., creciendo el consumo de una manera continuada. La característica diferenciadora de este tipo de hormigón es que se coloca en obra sin necesidad de vibración, interna o externa, compactándose exclusivamente por su propio peso. En el plano normativo la evolución no ha ido acompasada con el desarrollo tecnológico del HAC. En la actualidad el comité AEN/CTN 83 de AENOR acaba de publicar las normas UNE de los métodos de ensayo y, por su parte, el Ministerio de Fomento está trabajando en la formulación de las prescripciones técnicas que permitan incorporar el HAC en la próxima revisión de la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. Con la finalidad de concretar unas especificaciones normativas que regulen el uso del HAC en nuestras obras y en el marco del impulso a la innovación tecnológica que promueve, la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía decidió abordar la redacción de este documento que aportase las recomendaciones técnicas necesarias para la fabricación, puesta en obra y curado de este novedoso producto, hasta tanto no se aprueben las prescripciones y normativas al respecto, por los organismos competentes. Para ello se constituyó un Grupo de Trabajo integrado por especialistas en la tecnología del hormigón autocompactante, que en el corto plazo de cuatro meses ha redactado este documento, y al cual quiero agradecer su buen quehacer y dedicación. También quiero agradecer su colaboración al equipo de la obra del Puente del Dragón en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde se han desarrollado las pruebas a escala real, que tanto han aportado a este documento. Para finalizar espero que estas recomendaciones redundarán en una apreciable mejora de la calidad de las estructuras de hormigón ejecutadas con esta tipología en Andalucía. Santiago Bobo Ruíz Coordinador del Grupo 24 ÍNDICE 0. NOTAS PREVIAS PARA EL USO DE ESTAS RECOMENDACIONES. 1. DEFINICIÓN DE HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE. 2. MATERIALES COMPONENTES. 2.1 CEMENTOS. 2.2 AGUA. 2.3 ÁRIDOS Árido grueso (gravas) Árido fino (arenas) Fíller (polvo mineral) ADITIVOS ADICIONES OTROS COMPONENTES. 3. DISEÑO DEL MATERIAL. 3.1 CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO FRESCO. 3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA AUTOCOMPACTABILIDAD. MÉTODOS DE ENSAYO. 3.3 ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS PARÁMETROS DE AUTOCOMPACTABILIDAD. 3.4 DOSIFICACIÓN Condicionantes externos Exigencias de autocompactabilidad. 4. TIPIFICACIÓN. 4.1 CLASES DE HAC SEGÚN SU AUTOCOMPACTABILIDAD. 4.2 DESIGNACIÓN DEL HORMIGÓN. 5. FABRICACIÓN Y TRANSPORTE A OBRA. 5.1 VERIFICACIÓN DE LA CENTRAL DE FABRICACIÓN. 5.2 EQUIPOS DE AMASADO. 5.3 TIEMPO ABIERTO. TIEMPO DE USO. 6. PUESTA EN OBRA. 6.1 ENCOFRADOS. 6.2 COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN. 6.3 CURADO DEL HORMIGÓN. 7. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES. 7.1 CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN Cementos Agua de amasado Áridos gruesos y finos. 35 Especificaciones Control de procedencia Control de fabricación Fíller Especificaciones Control de procedencia Control de fabricación Aditivos y adiciones. 7.2 CONTROL DEL HORMIGÓN Control de calidad del hormigón Control de la consistencia, autocompactabilidad del hormigón Ensayos previos Ensayos característicos Ensayos de control de la fabricación Control de resistencia del hormigón Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón Ensayos previos del hormigón Ensayos característicos del hormigón Ensayos de control del hormigón Ensayos de información complementaria del hormigón. 8. CONTROL DE EJECUCIÓN. 46 0. NOTAS PREVIAS PARA EL USO DE ESTAS RECOMENDACIONES. Estas Recomendaciones se han redactado en el formato habitual de un Pliego de Prescripciones Técnicas, de tal forma que se facilite el trabajo de incorporación de las mismas a los Proyectos tras su lectura y revisión. Para su mejor comprensión, a lo largo de los distintos apartados del documento se han incluido numerosos comentarios, enmarcados por un recuadro y con la tipografía en letra cursiva. 1. DEFINICIÓN DE HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE. El hormigón autocompactante se define como un hormigón diseñado para que posea una consistencia líquida, capaz de llenar los moldes y encofrados por la simple acción de la gravedad, es decir de su propio peso, sin ayuda de medios de compactación externos o internos, y que confiere a la estructura una calidad igual, al menos, a la proporcionada por el hormigón convencional. Debe mantenerse homogéneo y estable tanto en el transporte como en la puesta en obra, no produciendo segregaciones del árido grueso, exudaciones de lechada y siendo capaz de atravesar los obstáculos que constituyen las armaduras. Este período de estabilidad, tiempo abierto del HAC, deberá persistir desde su fabricación hasta su puesta en obra. Tal consistencia requiere de un adecuado balance entre la fluidez necesaria para rellenar el encofrado y la viscosidad capaz de dotar a la mezcla de la suficiente resistencia a la segregación. Estas dos propiedades esenciales y opuestas, deben encontrarse en un equilibrio estable y óptimo en el HAC. El hormigón autocompactante debe cumplir los mismos requerimientos que el hormigón tradicional en términos de resistencia y durabilidad. La propiedad que lo define y diferencia es la autocompactabilidad que se consigue a través de una: Adecuada fluidez para rellenar el molde o encofrado. Apropiada viscosidad para proporcionar una elevada resistencia a la segregación del árido grueso y evitar la exudación de la lechada. Capacidad de paso entre las armaduras sin producir bloqueo del árido grueso. 2. MATERIALES COMPONENTES. Será de aplicación lo indicado en el artículo 1º de la EHE: Sólo podrán utilizarse los productos de construcción (cementos, áridos, hormigones, aceros, etc.) legalmente comercializados en países que sean miembros de la Unión Europea o bien que sean parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y estarán sujetos a 57 lo previsto, en el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre (modificado por el Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, los productos estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 9 del citado Real Decreto. Independientemente de lo anterior, en todo caso se estará, además, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de prevención de riesgos laborales y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. Los materiales componentes utilizados en los hormigones autocompactantes son los mismos que los empleados en los hormigones tradicionales, es por lo que serán de aplicación las especificaciones recogidas en el Título 3º Propiedades tecnológicas de los materiales de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), incluyendo otros requisitos adicionales específicos para este material que serán citados en sus respectivos apartados. Los materiales componentes deben satisfacer las especificaciones de calidad prescritas en la Instrucción EHE. Los requisitos específicos, que estas Recomendaciones disponen para estos constituyentes tienen como finalidad conseguir la autocompactabilidad del hormigón con ellos fabricado CEMENTOS. Podrán utilizarse los mismos cementos que indica la Instrucción EHE en su artículo 26. En su control se estará a lo dispuesto en la vigente Instrucción de Recepción de cementos RC-03. Las prescripciones relativas a los cementos a emplear con el hormigón autocompactante no difieren en relación con los hormigones convencionales. Se podrá optar por la utilización de cementos con adiciones (cementos de los tipos II,III, IV o V) o por el uso de cementos portland tipo I y las adiciones directas reglamentadas en el art de la Instruccion EHE (humo de sílice o cenizas volantes). En todos los casos, si resultase necesario, se podrían complementar los finos de la arena mediante la incorporación de fíller inerte. El contenido de cemento habitual en el HAC oscila entre los 250 y los 450 kg/m 3. Por debajo de 350 Kg/m 3 se precisa incluir adiciones para aumentar el contenido de finos y por encima de 500 Kg/m 3 la retracción puede alcanzar valores excesivos AGUA. Será de aplicación lo indicado en el artículo 27 de la Instrucción EHE. En general, no debe utilizarse agua reciclada para la fabricación de estos hormigones, pero, si su uso fuera imprescindible, se controlará que no contenga agentes químicos ni partículas sólidas que afecten a la reología. 68 2.3. ÁRIDOS. Los áridos, gruesos, finos y fílleres, que se emplearán en la fabricación de los hormigones son los definidos en la norma UNE-EN Los áridos estarán en posesión del marcado CE, estando a disposición de la Dirección de las Obras la documentación que ello implica: declaración de conformidad del fabricante, certificado del control de producción de un organismo notificado y el etiquetado CE. Con carácter general serán de aplicación las especificaciones indicadas en el artículo 28 de la Instrucción EHE, excepción hecha de las recomendaciones que se exponen seguidamente Árido grueso (gravas). El tamaño máximo del árido grueso será inferior a: 2/3 de la separación entre barras, grupos de barras o vainas de pretensado. 3/4 del recubrimiento mínimo. 25 mm. En la práctica son recomendables los tamaños máximos comprendidos entre los 12 y 20 mm. (tamaños definidos en UNE-EN 12620). El índice de lajas será inferior a 35 (Fl 35 UNE-EN 12620), siendo deseable un valor inferior a 20 (Fl 20 UNE-EN 12620). Las especificaciones físicas, químicas y mecánicas del árido grueso son comunes a las definidas para los hormigones tradicionales, recomendándose no obstante mayor control sobre el tamaño máximo y el coeficiente de forma o el índice de lajas a fin de garantizar una mayor deformabilidad y disminuir los riesgos de bloqueo. Del mismo modo, para obtener una óptima calidad en el hormigón, también se recomienda el cumplimiento de las siguientes condiciones: Coeficiente de forma igual o superior a 20 (Sl20 UNE-EN 12620). Contenido de finos máximo para el árido grueso el 1,5% (f1.5 UNE-EN 12620). Absorción de agua de los áridos inferior al 2% (UNE ). Las mezclas de áridos de granulometrías discontinuas ofrecen mejores resultados que las de granulometrías continuas (que originan mayor fricción interna pudiendo reducir la velocidad del flujo). En el mismo sentido, el árido machacado tiende a mejorar la resistencia, mientras que el rodado facilita el flujo a causa de su menor fricción interna. 79 Árido fino (arenas). Debido a la mayor dotación de finos que precisan los hormigones autocompactantes para obtener sus propiedades reológicas no resultan de aplicación las limitaciones al contenido máximo de finos de las arenas expresadas en el artículo de la Instrucción EHE, siempre y cuando se cumplan el resto de especificaciones físico, químico y mecánicas, exigidas por dicha Instrucción. El árido fino es el de mayor responsabilidad en la calidad final de los hormigones. No es posible hacer un buen hormigón con una arena deficiente. No existe limitación en cuanto a la naturaleza de las arenas a utilizar en el hormigón autocompactante. Todas las arenas adecuadas para el hormigón convencional lo son también para el HAC, si bien la mayor fluidez se obtiene con arenas de río y es preferible evitar el empleo de arenas silíceas machadas, por su forma lajosa. Es necesaria una curva granulométrica continua, sin cortes en su distribución. Se recomienda un contenido de finos máximo para el árido fino del 10% (f10 UNE-EN 12620). Se comprobará la calidad de los finos mediante los ensayos pertinentes de equivalente de arena y, en su caso, de determinación de partículas arcillosas Fíller (polvo mineral). Los fílleres son áridos cuya mayor parte pasa por el tamiz mm y que se obtienen por tratamiento de los materiales de los que provienen. Son fílleres adecuados aquellos que provienen de los mismos materiales que los áridos que cumplen las prescripciones especificadas en el artículo 28 de la Instrucción EHE. De acuerdo con la norma UNE-EN la granulometría del fíller debe estar comprendida entre los límites especificados en la tabla 1. Tamaño de tamiz mm Tabla 1 Requisitos granulométricos para el fíller Intervalo general para resultados individuales Porcentaje que pasa en masa Intervalo máximo declarado por el fabricante * a a * Intervalo granulométrico declarado a partir de los últimos valores. El 90% de los resultados debe quedar comprendido en este intervalo, y todos los resultados deberán quedar comprendidos en el intervalo granulométrico general (columna central) 810 Con carácter exclusivo para el HAC, la cantidad resultante de sumar la eventual adición caliza del cemento más las partículas de fíller calizo que pasen por el tamiz UNE no podrá exceder de 250 kg por cada m 3 de hormigón. La autocompactabilidad precisa de una dotación suficiente de finos (del orden de los 450 a los 600 Kg/m 3 de hormigón), entendido como tal el material que pasa por el tamiz mm. Estos finos pueden proceder del cemento, de las adiciones activas o pueden aportarse como fíller o polvo mineral inerte. La demanda de agua derivada de esta elevada dotación de finos ha de compensarse mediante el empleo de aditivos superplastificantes que garanticen el cumplimiento de las relaciones agua/cemento especificadas en el artículo de la Instrucción EHE. Cuando pueda producirse la presencia simultánea de abundancia de agua, temperaturas inferiores a 15ºC y la existencia de una fuente externa de aportación de sulfatos, incluídos los sulfuros del terreno, se recomienda el empleo de adiciones puzolánicas en sustitución del fíller calizo. Antes de comenzar el suministro, el peticionario exigirá al suministrador la documentación relativa al marcado CE. Por su parte éste notificará al peticionario cualquier cambio en la producción que pueda afectar a la validez de la información proporcionada. Cada envío de fíller irá acompañado de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que figurará, como mínimo, los datos siguientes: Nombre del suministrador. Número de serie de la hoja de suministro. Nombre de la cantera. Fecha de entrega. Nombre del peticionario. Tipo de fíller. Cantidad de fíller suministrada. Identificación del lugar de suministro. Las condiciones de almacenamiento del fíller serán similares a las exigidas en el artículo 26.3 de la Instrucción EHE para los cementos ADITIVOS. Será de aplicación lo indicado en el artículo 29.1 de la Instrucción EHE complementado por las recomendaciones que siguen. Para la confección de un HAC es imprescindible la utilización de un aditivo superplastificante de última generación (de cadena larga) y, usualmente, en concentraciones superiores a las habitualmente utilizadas. Eventualmente pueden incorporase otros aditivos para modificar la viscosidad, ocluir aire, acelerar o retardar el fraguado, etc. 911 La última generación de aditivos superplastificantes, (UNE-EN ), está basada en copolímeros de ácido acrílico y grupos éter de ácido acrílico. Estos aditivos aumentan la trabajabilidad del hormigón sin producir segregación. Son imprescindibles para la confección del HAC al mejorar el poder reductor de agua de los aditivos tradicionales. Estos productos con moléculas de éter policarboxílico modificado son capaces de reducir agua en valores superiores al 35%, consiguiendo fluidez partiendo de consistencias secas. Además de en la repulsión electrostática, fundamentan su efecto dispersante en importantes cadenas laterales que crecen más allá de los productos de hidratación del cemento activando nuevas moléculas en el transcurso del tiempo, confiriendo al hormigón la reducción elevada de agua necesaria para fluir, gran cohesión y tiempo de manejabilidad muy superior al de los superplastificantes convencionales. Los aditivos modificadores de la viscosidad, (moduladores), son productos generalmente basados en glicoles y amidas solubles en agua que añadidos al hormigón mejoran la cohesión de la masa en estado fresco, impidiendo la segregación y limitando la pérdida de agua por exudación, lo que permite disminuir la susceptibilidad del HAC a las variaciones en el contenido de finos, en la humedad o en la distribución granulométrica, mejorando la robustez de la mezcla. Aunque su empleo en estos hormigones no es imprescindible, utilizados conjuntamente con los superplastificantes de última generación permiten obtener hormigones autocompactantes estables y de gran fluidez. Los aditivos superplastificantes habrán de cumplir las especificaciones de la norma UNE EN 934-2:2002. Independientemente del poder reductor de agua, las propiedades del aditivo deben ajustarse a las características de cada aplicación, (demanda de resistencias iniciales, prolongado mantenimiento de la consistencia, etc.), así como al tipo de cemento, adición y áridos empleados. Será preceptiva la realización de ensayos previos, antes del empleo del hormigón, para verificar sus prestaciones mecánicas y la compatibilidad entre aditivos y, en especial, entre éstos y el cemento. Se comprobará el correcto mantenimiento de la autocompactabilidad durante el tiempo estimado como necesario para la puesta en obra del hormigón ADICIONES. El empleo de adiciones puede ser necesario para complementar la demanda de finos que requiere la autocompactabilidad. En cualquier caso, no se introduce modificación en los tipos y dosificaciones máximas permitidas para las adiciones reglamentadas por la Instrucción EHE en su artículo 29.2, que limita el uso de adiciones directas al hormigón, permitiendo como tales tan sólo las cenizas volantes (hasta un 35% respecto al peso de cemento) y el humo de sílice (hasta un máximo del 10% respecto al peso de cemento), y siempre empleando CEM I. Otra opción igualmente válida para el empleo de adiciones en el hormigón es recurrir a cementos que las incorporen en su composición (cementos normalizados de los tipos CEM II, CEM III, CEM IV o CEM V). 1012 Cenizas volantes. Su incorporación al HAC es beneficiosa porque ayuda a conseguir la autocompactabilidad, aumentando la cohesión y disminuyendo la sensibilidad a las variaciones de humedad, a la vez que permite disminuir el contenido de cemento gracias a su notable evolución de resistencias a medio y largo plazo, lo que permite obtener un moderado calor de hidratación en la mezcla reduciendo en consecuencia la retracción endógena. Debe asegurarse una óptima calidad de la ceniza. Aquéllas con elevado contenido de residuos no quemados pueden provocar manchas negras en la superficie del hormigón, ya que por diferencia de densidad y apoyados por la elevada fluidez, emergen con facilidad a la superficie. Dosis excesivas de cenizas volantes también pueden incrementar excesivamente la cohesión a costa de la fluidez. Humo de sílice. La incorporación de humo de sílice a un HAC, al igual que en los hormigones tradicionales, se limita a los hormigones de alta resistencia ya que por sí misma, en las dosificaciones máximas establecidas, no es suficiente para satisfacer las necesidades de finos de un HAC. Esta adición aumenta la resistencia del hormigón por la reducción de la porosidad y su acción puzolánica, pero presenta importantes limitaciones: Aumenta la magnitud de las retracciones plásticas y endógenas del hormigón. Eleva fuertemente la demanda de agua. Es un material de alto coste. Escorias granuladas de horno alto. La adición de escoria granulada de horno alto es una opción muy adecuada cuando interesa obtener hormigones de bajo calor de hidratación, aunque una sobredosificación puede aumentar la susceptibilidad a la segregación. El medio de incorporar adiciones de este tipo será a través del uso de cementos tipo CEM II o CEMIII OTROS COMPONENTES. En el HAC, además de los materiales ya indicados, se pueden utilizar cuando sean necesarios otros componentes tales como pigmentos o fibras, con las mismas especificaciones que en los hormigones tradicionales. 1113 Pigmentos. Se emplean para la coloración del hormigón. Su uso no difiere en relación con la coloración del hormigón normal. La dispersión del pigmento en el HAC es, en general, más eficiente y el color final más uniforme tanto en la misma amasada como entre amasadas sucesivas. Por contra, las dosis necesarias pueden ser más elevadas al ser mayor el volumen de pasta. En cualquier caso, siempre deben utilizarse productos de calidad contrastada y efectuarse los oportunos ensayos previos. Fibras. Las fibras más utilizadas son las de polipropileno y las de acero. Las primeras tienen longitudes comprendidas entre los 6 y 18 mm, y se usan básicamente para disminuir la fisuración por asentamiento y retracción plástica, a la par que aumentan la resistencia al fuego. La dosificación habitual es de 0,6 a 1 Kg/m 3. Sin embargo su uso requiere previamente verificar que no afecta a la autocompactabilidad y a la bombeabilidad del hormigón. Las fibras de acero mejoran notablemente la resistencia a flexotracción, a impacto y la tenacidad del hormigón. Se define el factor de fibra F f como: F f = m f * l f / (78,5 d f ), donde: m f es la dotación de fibras en Kg/m 3, usualmente entre 20 y 60 kg/m 3. l f es la longitud de la fibra en mm. d f es el diámetro equivalente de la fibra en mm. En base a este factor F f, para valores del mismo inferiores a 30 no es preciso modificar la composición de la mezcla con relación a un HAC normal, pues no se reducen significativamente ni la fluidez ni la capacidad de paso entre armaduras. Si F f está comprendido en el rango deberán hacerse pruebas para confirmar la idoneidad de la dosificación, mientras que valores superiores a 50 conllevarán probablemente la necesidad de incorporar más fíller y/o incrementar la relación arena /grava en la mezcla. 3. DISEÑO DEL MATERIAL. Los componentes del HAC son los mismos que aquellos del hormigón estructural convencional, sin embargo las propociones de los mismos pueden variar significativamente respecto a las habituales para estos últimos, caracterizándose el hormigón autocompactante por un menor contenido de árido grueso, un mayor contenido de finos minerales y, en general, un menor tamaño máximo de árido CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO FRESCO. Para que un hormigón fresco pueda calificarse como autocompactante debe cumplir necesariamente tres propiedades parámetros de autocompactabilidad- durante todo el tiempo que dure su transporte y colocación en obra: Capacidad de relleno del encofrado. Resistencia a la segregación o estabilidad. Capacidad de paso entre armaduras. 1214 La capacidad de relleno del encofrado se obtiene mediante la utilización de aditivo superplastificante en la dosis adecuada para proporcionar la fluidez suficiente. La resistencia a la segregación del árido grueso y a la exudación de lechada se gobierna regulando la viscosidad mediante la dosificación de un alto contenido de finos (material de diámetro inferior a 0,125 mm), el estricto control del contenido de agua y el establecimiento de una relación agua/finos comprendida entre 0,95 y 1,05, en volumen. Eventualmente puede recurrirse al uso de aditivos moduladores de la viscosidad. La capacidad de paso de la mezcla entre las barras de armadura sin producir bloqueos del árido grueso se logra limitando el contenido de éste y su tamaño máximo. Para la obtención de un producto de calidad uniforme resulta especialmente importante controlar la humedad de las arenas, al objeto de mantener la constancia en la relación agua/cemento prefijada. Debido a la necesidad de lograr un equilibrio entre la fluidez y la viscosidad del HAC resulta de gran importancia el control de la dosificación real del agua de amasado, debiéndose contabilizar a estos efectos la que incorporan áridos y aditivos. Las consideraciones que pueden establecerse sobre el efecto del agua en el HAC son las mismas que sobre el hormigón convencional: a una menor relación agua/cemento o agua/conglomerante corresponderán mejores resistencias mecánicas y mayor durabilidad e impermeabilidad a agentes químicos, gases y agua CARACTERIZACIÓN DE LA AUTOCOMPACTABILIDAD. MÉTODOS DE ENSAYO. La docilidad del HAC no puede ser evaluada mediante el asiento en cono Abrams. Por otra parte, la medida directa de parámetros reológicos es dificultosa y requiere de un equipamiento complejo y costoso (reómetros). Para solventar este problema se han desarrollado una serie de métodos de caracterización de las propiedades del hormigón en estado fresco, con los que se evalúan las propiedades de la mezcla para verificar que son las adecuadas y, si es necesario, se efectúan los ajustes pertinentes. Los ensayos que se utilizarán para la caracterización de la autocompactabilidad en estas Recomendaciones son los siguientes: Hormigón autocompactante. Caracterización de la fluidez. Ensayo del escurrimiento. UNE Hormigón autocompactante. Caracterización de la fluidez en presencia de barras. Ensayo del escurrimiento con el anillo japonés. UNE Hormigón autocompactante. Caracterización de la fluidez en presencia de barras. Método de la caja en L. UNE15 Hormigón autocompactante. Determinación del tiempo de flujo. Ensayo del embudo en V. UNE Las características medidas por estos ensayos son las indicadas en la tabla número 2 Tabla 2 Características medidas MÉTODO DE ENSAYO ESCURRIMIENTO ESCURRIMIENTO CON ANILLO CAJA EN L EMBUDO EN V CARACTERÍSTICAS MEDIDAS -Fluidez -Secundariamente permite verificar: Resistencia a la segregación y exudación (estabilidad) Resistencia a la migración del aire -Capacidad de paso entre barras de armadura -Resistencia a la segregación y exudación (estabilidad) -Capacidad de paso entre barras de armadura -Viscosidad -Estabilidad (en ensayo a 5 minutos) 3.3. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS PARÁMETROS DE AUTOCOMPACTABILIDAD. Las especificaciones generales para las características de autocompactabilidad son las indicadas en la tabla número 3. Tabla 3 Especificaciones generales de los HAC ENSAYO PARÁMETRO RANGO ADMISIBLE MEDIDO MÍN. MÁX. Escurrimiento T50 (segundos) 2 8 df (milímetros) Escurrimiento con djf - df (milímetros) - 50 anillo A2 A1 (milímetros) - 15 Caja en L H2 / H1 0,75 1 Embudo en V TV (segundos) DOSIFICACIÓN En referencia a la durabilidad, a pesar de la menor porosidad y permeabilidad del HAC, se mantendrán los tipos de cemento a utilizar, los recubrimientos mínimos, la dosificación mínima de cemento y el valor máximo de la relación agua/cemento tal y como prescribe el artículo 37 de la Instrucción EHE para los hormigones convencionales. Asimismo, el control indirecto de estas limitaciones dosificación de cemento y relación agua/cemento- se llevará 1416 a cabo mediante el ensayo de penetración de agua bajo presión, con idénticas condiciones de aceptación a las ya existentes para los hormigones tradicionales. La dosificación de los hormigones autocompactantes está condicionada por dos tipos de requerimientos: los externos, al igual que los hormigones tradicionales, y los específicos para su estado fresco Condicionantes externos. De proyecto: espaciado entre barras de armadura, forma y dimensiones del elemento, acabado superficial, variaciones de espesor, etc. Operativos: modalidad de llenado del molde (bomba, cubilote, canaleta, etc.), velocidad y duración del llenado, presiones sobre el encofrado, distancia desde el punto de vertido al frente de avance del hormigón, altura de caída, accesibilidad del camión hormigonera, distancia de transporte del hormigón, posicionamiento de los equipos de bombeo, etc. Ambientales: temperatura ambiente y precipitaciones en el momento del llenado, gradientes térmicos e higrométricos durante el período de curado, etc. De prestaciones: resistencias mecánicas, adherencia, módulo de deformación, deformaciones diferidas, comportamiento ante el fuego, etc., según las exigencias del proyecto. De durabilidad: clase general o específica de exposición ambiental. Por regla general los condicionantes de proyecto se traducen en especificaciones concretas sobre el tamaño máximo de árido, la fluidez o la viscosidad necesaria (léase apartado 4.1). Los condicionantes operativos determinan el tiempo abierto o de trabajabilidad de la mezcla, al igual que los ambientales que, además, pueden influir en otros aspectos relacionados con la puesta en obra como, por ejemplo, el curado. En cuanto a las prestaciones, los hormigones autocompactantes ofrecen mayores resistencias mecánicas que los hormigones tradicionales equivalentes de igual relación agua/cemento y materiales componentes. Las deformaciones diferidas totales por retracción y fluencia no difieren sensiblemente y tan sólo el módulo de deformación registra valores de un 7 a un 15% inferiores a los usuales en los hormigones convencionales, debido al menor contenido de árido grueso del HAC y, consiguientemente, el menor efecto de engranamiento de áridos que se produce a ambos lados de una fisura Exigencias de autocompactabilidad. Los sistemas de dosificación de mezclas para HAC son sustancialmente diferentes a los métodos tradicionales empleados en el hormigón convencional. Con una base esencialmente empírica, el común denominador de todos ellos es que requieren un diseño por etapas. 1517 En una primera etapa es necesario optimizar la pasta que actúa como vehículo de transporte del árido- y el esqueleto granular más adecuado (relación arena/grava que proporciona la máxima compacidad en seco sin compactar). Posteriormente, en una segunda etapa, en base a las prestaciones mecánicas necesarias y a las exigencias de autocompactabilidad se determina el contenido de pasta que ha de incorporar la mezcla. La composición del HAC requiere de los siguientes requisitos esenciales: - Alto volumen de pasta (finos y agua), del 35 al 40% del total de mezcla. - Bajo volumen de áridos gruesos (del 28 al 35% del total de mezcla). - Reducido tamaño máximo del árido, normalmente no mayor de 20 mm. - Relación arena/grava próxima a 1. - Baja relación agua-finos. -Uso de aditivos superplastificantes. A título meramente informativo, como orden de magnitud, en la tabla número 4 puede verse el rango típico de los constituyentes del hormigón autocompactante por metro cúbico de hormigón. Tabla 4 Dosificación aproximada de un HAC MATERIAL PESO (Kg. / m 3 ) POLVO (Cemento + fíller + adiciones) PASTA (Cemento + fíller + adiciones + agua) AGUA ÁRIDO GRUESO ARENA (*) RELACIÓN AGUA/POLVO (volumen) (*) Para ajustar la dosificación. Normalmente supone del 48 al 55 % del peso total del árido grueso más la arena 4. TIPIFICACIÓN CLASES DE HAC SEGÚN SU AUTOCOMPACTABILIDAD. A continuación se fijan las especificaciones para distintas categorías, en las que se pueden dividir, a partir de las generales, los HAC. Según la fluidez se pueden establecer las clases que se indican en la tabla número 5. 1618 Tabla 5 Clases de HAC según su fluidez CLASE DIÁMETRO DE ESCURRIMIENTO (df) (mm) F1 550 a 650 F2 660 a 750 F3 760 a 850 Se recomienda la siguiente especificación de clases en función de las características de cada aplicación: Clase F1: Adecuada para: - Hormigones en masa o ligeramente armados. - Hormigones armados donde por su reducida sección no se prevea un largo recorrido horizontal para el hormigón (por ejemplo, cimentaciones profundas). - Hormigones bombeados en túneles. - Hormigonado de pavimentos en rampa. Clase F2: Adecuada para la mayor parte de aplicaciones (muros, vigas, pilares, forjados, losas). Clase F3: Aplicable en estructuras densamente armadas, esbeltas, con formas complejas o a rellenar desde el fondo del encofrado. Se trata normalmente de hormigones con tamaño máximo de árido inferior a 16 mm y son los que ofrecen un mejor acabado superficial. Son más propensos a la segregación, por lo que en ellos habrá de extremarse el control. Según la viscosidad se pueden establecer las clases que se indican en la tabla número 6. La determinación puede realizarse por uno cualquiera de los dos métodos de ensayo que se relacionan en la tabla, preferentemente por el ensayo del embudo en V. CLASE Tabla 6 Clases de HAC según su viscosidad TV EN EL ENSAYO DEL EMBUDO EN V (segundos) T50 EN EL ENSAYO DE ESCURRIMIENTO (segundos) V1 8 2 V2 8 a 13 2 a 8 1719 Se recomienda la adopción de: Clase V1: Para obtener alta capacidad de relleno en zonas congestionadas, hormigones con carácter autonivelante o acabados óptimos. Es, más vulnerable a la segregación. Clase V2: Cuando deban reducirse las presiones sobre los encofrados. Los acabados son de menor calidad y son hormigones más sensibles a dejar marcsr o producir juntas frías cuando se interrumpe el hormigonado DESIGNACIÓN DEL HORMIGÓN. En estas Recomendaciones se recogen tres posibilidades de designación del hormigón autocompactante: Mediante especificaciones generales. Mediante especificaciones de clase. De acuerdo con las características de la obra el proyectista puede fijar otros límites para los parámetros de autocompactabilidad. En este caso es aconsejable que se encuentren dentro de los límites de las especificaciones generales. La tipificación de los hormigones autocompactantes es análoga a la de los hormigones convencionales indicados en el Artículo 39.2 de la EHE sin más que utilizar como indicativo C: AC para los hormigones autocompactantes, solamente sujetos a especificaciones generales. AC seguido entre paréntesis por la clase o clases separadas por un guión- en las que se limita alguna característica de autocompactabilidad. AC seguido entre paréntesis por la especificación de una o varias separadas por guiones- características de autocompactabilidad que decida el proyectista. Ejemplos: La tipificación de un hormigón autocompactante armado, de especificación general, de resistencia de proyecto 35 MPa. Tamaño máximo 15 milímetros y ambiente III b + Q b sería: HA 35 /AC/15/ III b + Q b La tipificación de un hormigón autocompactante pretensado, definido por clase para fluidez F2 y viscosidad V2, de resistencia de proyecto 35 MPa, tamaño máximo 15 milímetros y ambiente II a sería: HP 35/AC(F2-V2)/15/ II a El mismo hormigón del primer ejemplo, pero especificando un valor del escurrimiento entre 600 y 660 milímetros se tipificaría así: HA 35 /AC(df )/15/ III b + Q b 1820 5. FABRICACIÓN Y TRANSPORTE A OBRA DEL HORMIGÓN. Será de aplicación lo indicado en el artículo 69 de la Instrucción EHE con las siguientes especificaciones: 5.1. VERIFICACIÓN DE LA PLANTA DE HORMIGÓN. El hormigón autocompactante debe fabricarse en central, perteneciente o no a la obra. Antes de iniciar el proceso de hormigonado, y como control de recepción de la obra, la planta de hormigón deberá haber sido verificada, y aceptada por la Dirección de Obra, de acuerdo con el modelo de verificación de instalaciones de GIASA EQUIPOS DE AMASADO. Para la fabricación de estos hormigones, es recomendable el uso de amasadoras fijas con las que se obtenga una mezcla homogénea y completamente amasada que haya sido verificada en le cumplimiento de las condiciones de homogeneidad fijadas en el de la Instrucción EHE con una antigüedad máxima de 6 meses. En el caso de que esto no sea posible y hayan de utilizarse para el amasado del hormigón equipos móviles, camiones hormigonera, antes de iniciarse el proceso de hormigonado, éstos deberán haber sido verificados y aprobados comprobándose la homogeneidad de sus amasadas de acuerdo con lo indicado en el artículo de la Instrucción EHE. Esta comprobación no será preceptiva en el caso de disponer de ésta, realizada por laboratorio acreditado, con una antigüedad inferior a 6 meses. Se prohibirá expresamente la incorporación de agua al hormigón, en el transporte y en la obra. La adición de los aditivos deberá realizarse siguiendo las indicaciones del fabricante y en función de las condiciones de transporte a obra, pudiendo ser conveniente añadir, total o parcialmente, el aditivo ya en obra, siempre bajo control del fabricante del hormigón. El amasado puede requerir mayor tiempo del habitual, debido al alto contenido en pasta. Como consecuencia de la gran cohesión que presentan estas mezclas pueden formarse grumos o bolas de áridos segregados no fáciles de dispersar en la masa. Es conveniente amasar la mezcla menos fluidificada,y una vez homogéneamente mezclada, añadir el resto del agua y el aditivo. Se obtiene una mejor mezcla si se amasa el hormigón en una amasadora fija de eje forzado que cuando se amasa directamente en camión. Si el amasado se realiza en camión, es conveniente, para conseguir una mezcla más homogénea: Introducir 2/3 de agua, los áridos y el cemento y mezclar completamente. Una vez se obtenga una mezcla uniforme, añadir el resto del agua y los aditivos ajustando la consistencia final y amasado completo. Si es necesario, se realizará la carga en dos o más amasadas independientes. En caso de utilizar aditivos incorporadores de aire ocluido deben añadirse en la primera carga y amasado. Se tendrá la precaución de no llenar excesivamente el camión a efectos de evitar derrames durante el transporte y facilitar el amasado TIEMPO ABIERTO. TIEMPO DE USO. 19 Mostrar más
INTRODUCCIÓN y control de calidad. Métodos de llenado bombeo del HAC. Alta fluidez o capacidad de relleno Habilidad de paso Estabilidad frente a la segregación VENTAJAS DEL HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE: y Más detalles BASF Construction Chemicals España, S.L. Admixture Systems Carretera del Mig, 219 08907 L Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tema 9: Tipos de hormigón y aplicaciones. 1. Hormigón en masa, armado y pretensado. 2. Hormigones avanzados: A. ligeros, B. con fibras cortas C. de altas prestaciones. A. Alta resistencia B. Autocompactantes Más detalles Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)
LIBRERÍA CICCP Almagro, 42-4ª planta 28010 Madrid Tel. 913 083 409, ext. 272/298 Fax 913 199 556 libreria@ciccp.es www.ciccp.es EHE-08 Hormigón Estructural. 200 normas UNE. Contiene la Instrucción y las Más detalles 1.1. Nombre comercial: XIFEROL 1.2. Uso normal: Aditivo para hormigones, morteros y pastas de
FICHA TÉCNICA Normativa UNE EN 934-2:2010+A1:2012 1. Identificación y uso del producto 1.1. Nombre comercial: XIFEROL 1.2. Uso normal: Aditivo para hormigones, morteros y pastas de cemento. 2. Características Más detalles Jornada Técnica 2007 HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE. José Antonio Rodríguez Departamento Técnico Admixture Systems
Jornada Técnica 2007 HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE José Antonio Rodríguez Departamento Técnico Admixture Systems Introducción INTRODUCCIÓN Durabilidad del hormigón y puesta en obra La durabilidad del hormigón, Más detalles NUEVOS HORMIGONES EN LA EHE-08 Hormigones Especiales
Jornada técnicat Aplicación n de la nueva EHE-08 en la fabricación n y calidad del hormigón Málaga, 24 de septiembre de 2009 NUEVOS HORMIGONES EN LA EHE-08 Hormigones Especiales José Rodríguez Montero Más detalles Control durante el suministro del Hormigón fresco:
Tema 10: HORMIGONES Definición. Factores de los que depende las características del hormigón. Dosificación: Esquema general. Relación agua/cemento. Tamaño máximo del árido. Consistencia del hormigón. Cantidad Más detalles PASADO Y FUTURO DE LOS HORMIGONES. José Calvo López HORMISSA-Hormigones del Sureste, S. A.
PASADO Y FUTURO DE LOS HORMIGONES José Calvo López HORMISSA-Hormigones del Sureste, S. A. La lección del Pantheon Toba y piedra pómez Toba Travertino y toba Travertino Hormigones buenos y malos No hay Más detalles ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FIBRA DE POLIPROPILENO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FIBRA DE POLIPROPILENO MPH FIBER 31 MPH FIBER es una fibra de Polipropileno para refuerzo, estudiada para ser adicionada a morteros y hormigones con una dispersión totalmente Más detalles Recomendaciones para la utilización de hormigones reciclados
ANEJO 15 Recomendaciones para la utilización de hormigones reciclados 1 Alcance Se define a los efectos de este Anejo como hormigón reciclado (HR), el hormigón fabricado con árido grueso reciclado procedente Más detalles AUTOCOMPACTANTE. CRITERIOS PARA SU UTILIZACIÓN MANUEL BURÓN MAESTRO DR. INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE. CRITERIOS PARA SU UTILIZACIÓN MANUEL BURÓN MAESTRO DR. INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS INSTITUTO ESPAÑOL DEL CEMENTO Y SUS APLICACIONES JAIME FERNÁNDEZ GÓMEZ DR. INGENIERO Más detalles PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO 1. DEFINICIÓN Se define como pavimento de hormigón impreso al resultado de la aplicación de un mortero endurecedor, generalmente Más detalles EJECUCION Y CONTROL DE CALIDAD. PLAN Y PROGRAMA DE CONTROL. CONTROL DE PROYECTO Y CONTROL DE CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid La Nueva EHE : Control de Recepción y Ejecución de las Estructuras de Hormigón Armado en Edificación EJECUCION Y CONTROL DE CALIDAD. PLAN Más detalles RECOMENDACIONES PARA LA PUESTA EN OBRA DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN IMPRESO PAVIPRINT
BOLETÍN TÉCNICO: RECOMENDACIONES PARA LA PUESTA EN OBRA DEL PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO PAVIPRINT RECOMENDACIONES PARA LA PUESTA EN OBRA DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN IMPRESO PAVIPRINT A.- CAPA DE APOYO Más detalles de cemento Armado 250 275 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300 (kg/m 3 ) Pretensado 275 300 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300
DOSIFICACIÓN DE HORMIGONES Los métodos de dosificación de hormigones tienen por finalidad encontrar las proporciones en que hay que mezclar a los diferentes componentes de los mismos para conseguir mezclas Más detalles PARTE 3 - REQUISITOS CONSTRUCTIVOS
PARTE 3 - REQUISITOS CONSTRUCTIVOS CAPÍTULO 4. CRITERIOS Y CONTROL DE CONFORMIDAD DEL HORMIGÓN 4.0. SIMBOLOGÍA f c f ci f cm f cm3 s n resistencia especificada a la compresión del hormigón, en MPa. resistencia Más detalles Diseño optimizado y caracterización de hormigones autocompactantes reforzados con fibra polimérica de alto módulo
3º Congreso Iberoamericano sobre hormigón autocompactante Avances y oportunidades Madrid, 3 y 4 de Diciembre de 2012 Diseño optimizado y caracterización de hormigones autocompactantes reforzados con fibra Más detalles Controles ordenados por código
QEP01H001 EHE 37.3.3 - Anejo 22º Penetración de agua en hormigón Norma Ensayo Registro Frecuencia Criterio UNE EN 12390-8:2001 Penetración de agua en el Certificado de hormigón laboratorio Antes del inicio Más detalles Control de calidad del hormigón. NUEVA EHE EN LA ACTUALIDAD LA INSTRUCCIÓN VIGENTE ES LA EHE 98 www.cemosa.es
Manuel Salas Casanova EN LA ACTUALIDAD LA INSTRUCCIÓN VIGENTE ES LA EHE 98 La Comisión Permanente de Hormigón, en su reunión de 9 de marzo de 2007, aprobó la difusión pública del denominado Documento 0 Más detalles LOS MORTEROS DE RECETA Y ALBAÑILERÍA. Morteros de receta
LOS MORTEROS DE RECETA Y ALBAÑILERÍA Morteros de receta Al ser composiciones experimentadas localmente, no suelen incluirse en ninguna normativa, ni tan siquiera en manuales del sector de la construcción. Más detalles Equipo para producir bloques de concreto
LAS POSIBILIDADES DEL CONCRETO BLOQUES / PREMEZCLADOS / TUBOS / PREFABRICADOS / MORTEROS BLOQUES PREMEZCLADOS Equipo para producir bloques de concreto Los procesos de producción no han cambiado mucho en Más detalles La segunda fase sería vigilar que quien lo ejecuta conoce las previsiones del proyecto y tiene los medios para realizarlo.
Control de calidad en los pavimentos de hormigón utilizados en la edificación El control de calidad consiste en definir los procedimientos para asegurar que la obra terminada reúne las características Más detalles Objetivos Docentes del Tema 8:
Tema 8: Conglomerantes y conglomerados. 1. El proceso conglomerante: estado fresco, fraguado y endurecimiento. Hidraulicidad. 2. Yeso y escayola. Cal aérea e hidráulica. 3. Cementos naturales y artificiales. Más detalles Especificaciones y directrices para el Hormigón autocompactable - HAC
EFNARC achieving the highest standards Especificaciones y directrices para el Hormigón autocompactable - HAC Febrero de 2002 EFNARC, Association House, 99 West Street, Farnham, Surrey GU9 7EN, UK Tel.: Más detalles (Borrador nº 4 6.Marzo.2015)
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Propuesta de Orden Ministerial Más detalles INSTRUCCIÓN SOBRE CONTROL DE LAS MEZCLAS BITUMINOSAS UTILIZADAS POR LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN SUS OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial INSTRUCCIÓN SOBRE CONTROL DE LAS MEZCLAS BITUMINOSAS UTILIZADAS POR LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN SUS OBRAS Versión Más detalles PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DATOS GENERALES ---------------------------- OBRA : CONDICIONAMENT I MILLORA PARC MUNT ANGEL EMPLAZAMIENTO : MUNT ANGEL ALAIOR PROMOTOR : AJUNTAMENT ALAIOR AUTOR DEL PROYECTO Más detalles Cementos (rc-08) Cementos según RC-08.
Cementos (rc-08) Página 1. Definición...1 2. Componentes de los cementos...1 2.1. Componentes principales...1 2.1.1. Clínker de cemento (K)...1 2.1.2. Escoria granulada del horno alto (S)...2 2.1.3. Puzolanas Más detalles Hablar de morteros de cemento implica centrarse en sus dos componentes, el cemento y los áridos.
EL CEMENTO Y SUS TIPOS Desde la difusión del cemento llamado Portland, los morteros de cal han sido desplazados progresivamente por los morteros de cemento como único conglomerante. Con ello se han aumentado Más detalles DURABILIDAD DEL HORMIGÓN RECICLADO
CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 2012 Hormigón reciclado: hacia una construcción más sostenible CURSOS DE VERANO 2012 DURABILIDAD DEL HORMIGÓN RECICLADO CARLOS THOMAS GARCÍA 1 DISEÑO DE Más detalles lumicret imp ficha técnica f 02/03 rev.: mayo 2008
producto uso Endurecedor para pavimento impreso sobre hormigón Nuevos pavimentos de hormigón impreso descripción El Lumicret-impreso es un pavimento a base de cemento Portland, áridos seleccionados, pigmentos Más detalles Requisitos de Código para Hormigón Estructural (ACI 318M-99)
aci Instituto Americano del del Hormigón ACI ACI Farmington Hills, Michigan, USA USA Seminario sobre el el Código ACI ACI 318-99 Mayo del del año año 2000 Requisitos de Código para Hormigón Estructural Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA ESTRUCTURA Y CIMENTACION
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA ESTRUCTURA Y CIMENTACION CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES La presente memoria describe las condiciones técnicas y de seguridad y las hipótesis de cálculo Más detalles PUERTO DE ALGECIRAS HORMIGÓN SUMERGIDO EN SU AMPLIACIÓN
PUERTO DE ALGECIRAS HORMIGÓN SUMERGIDO EN SU AMPLIACIÓN Revista Cemento Año 3, Nº 15 Este trabajo sobre el hormigón sumergido refleja la puesta en obra de la ampliación del Puerto de Algeciras en sus fases Más detalles (REDACCION DADA EN LA ORDEN FOM/1382/02, incluye CORRECCION DE ERRATAS) 400 CUNETAS DE HORMIGON EJECUTADAS EN OBRA
(REDACCION DADA EN LA ORDEN FOM/1382/02, incluye CORRECCION DE ERRATAS) 400 CUNETAS DE HORMIGON EJECUTADAS EN OBRA 400.1 DEFINICION Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta Más detalles hormigones y morteros
CONSTRUCCIÓN I Plan de Estudios 2002 hormigones y morteros hormigones y morteros 4.1. Características generales. Los componentes: aglomerantes, áridos, agua, aditivos. 4.2. El hormigón. Relación agua/cemento. Más detalles Ensayos de hormigón endurecido: determinación de la resistencia a compresión de probetas.
González,E.yAlloza,A.M. Ensayos de hormigón endurecido: determinación de la resistencia a compresión de probetas. FUNDAMENTO Las probetas se comprimen hasta rotura en una máquina de ensayo de compresión. Más detalles FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO TOPECA, Lda. Rua do Mosqueiro 2490 115 Cercal Ourém PORTUGAL Telf.: 00 351 249 580 070 Fax: 00 351 249 580 079 geral@topeca.pt www.topeca.pt rebetop kal Pág. 2 revoco a base Más detalles Indicaciones generales sobre pigmentación de productos cementosos.
Indicaciones generales sobre pigmentación de productos cementosos. La dosis más utilizada para el pigmento es del 3% respecto al cemento, aunque hay aplicaciones en las que se aumenta o disminuye esta Más detalles Beyem R1 T Renodur. Descripción detallada. Ventajas RODACAL BEYEM S.L.
Beyem R1 T Renodur Mortero tixotrópico monocomponente de retracción compensada y elevada deformabilidad para reparación y renovación de paramentos verticales EN 1504-3 EN 998-1 Descripción detallada BEYEM Más detalles CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN. LA LEY DE ORDENACIÓN N DE LA EDIFICACIÓN N Y EL CÓDIGO TÉCNICOT DE EDIFICACIÓN
CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN. LA LEY DE ORDENACIÓN N DE LA EDIFICACIÓN N Y EL CÓDIGO TÉCNICOT DE EDIFICACIÓN I MAÑANA DE LA EDIFICACIÓN 2009 LUIS JIMÉNEZ LÓPEZ DIRECTOR DEL GABINETE TÉCNICO LEY DE ORDENACIÓN Más detalles NUEVOS HORMIGONES EN LA EHE-07. FYM - Italcementi Group 1
NUEVOS HORMIGONES EN LA EHE-07 FYM - Italcementi Group 1 Un motivo para la revisión de la Instrucción: la incorporación de nuevos hormigones Hormigones con fibras (Anejo 14) Hormigones reciclados (Anejo Más detalles Productos de uso profesional. Tecnología para el hormigón
Productos de uso profesional Tecnología para el hormigón SP21 Súperplastificante indicado para pisos industriales de hormigón y otras aplicaciones. Ferrosil K20 Acelerante de fragüe y anticongelante para Más detalles Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) Durabilidad
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) Durabilidad Página 1. Durabilidad del hormigón y de las armaduras (Artículo 37º)... 1 1.1. Generalidades... 1 1.1.1. Consideración de la durabilidad en la fase Más detalles Diseño de Mezclas de Hormigón Método ICPA. Ing. Diego Calo
Diseño de Mezclas de Hormigón Método ICPA Ing. Diego Calo San Luis, 12 y 13 de Agosto de 2014 1 Temario: 2 Tecnología de Alto Rendimiento Implicancias: 3 Producción continua y de grandes volúmenes. Alto Más detalles MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
BOE núm. 302 Martes 18 diciembre 2001 47907 3701. Efectos de Comercio Impagados y Devueltos pasa a denominarse 3701. Efectos de Comercio Devueltos Impagados. La estadística del Plan Estadístico Nacional Más detalles Artículo Técnico. Tecnología Sika en la UTE Langosteira. Cristóbal López-Cortijo Martin Departamento de Hormigones SIka, S.A.U.
Tecnología Sika en la UTE Langosteira Cristóbal López-Cortijo Martin Departamento de Hormigones SIka, S.A.U. Antecedentes El Puerto de A Coruña presenta una importante carencia de espacio portuario debido Más detalles Contracción por secado del concreto
el concreto en la obra problemas, causas y soluciones editado por el instituto mexicano del cemento y del concreto Agosto 2006 Contracción por secado del concreto 7 Ilustraciones: Felipe Hernández s e Más detalles GUÍA PARA EL CONTROL EN OBRA DEL HORMIGÓN SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE-08 Y METODOLOGÍA PARA ACTUACIONES CON RESULTADOS DE CONTROL EN OBRA DESFAVORABLES
GUÍA PARA EL CONTROL EN OBRA DEL HORMIGÓN SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE-08 Y METODOLOGÍA PARA ACTUACIONES CON RESULTADOS DE CONTROL EN OBRA DESFAVORABLES PREÁMBULO La presente guía tiene como objeto exponer Más detalles Pliego de Condiciones PC-Rep01
Pág. 1 Pliego de Condiciones Pág. 2 INDICE 1. DESCRIPCIÓN 2. CAMPO DE APLICACIÓN 3. OBJETIVO 4. INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO 4.1 Inspección visual. Análisis del tipo de ambiente 4.2 Resistencia a tracción Más detalles ENSAYOS DE AGREGADOS PARA HORMIGONES
Estudio de Materiales II ENSAYOS DE AGREGADOS PARA HORMIGONES ENSAYOS DE AGREGADOS PARA HORMIGONES Considerando que el hormigón está formado por dos fases: la pasta de cemento hidratado y el agregado; Más detalles Pliego de Condiciones Sistema de reparación de viguetas aluminosas
Pliego de Condiciones Sistema de reparación de viguetas aluminosas REP-3 BASF Construction Chemicals España, S.L. Carretera del Mig, 219 08907 L Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Tel.: 93 261 61 00 Fax: Más detalles PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PILOTES DE CIMENTACIÓN. 2ª edición: Diciembre 2010
GUÍA ESPECÍFICA DE MARCADO PARA PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PILOTES DE CIMENTACIÓN 2ª edición: Diciembre 2010 Guía ayuda marcado CE Pilotes de cimentación Página 1 de 65 Índice 0. Objeto de la Más detalles ANEJO Nº 4 PLAN DE ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
ANEJO Nº 4 PLAN DE ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD Í N D I C E 1. OBJETO Y ALCANCE DEL PRESENTE PLAN DE CONTROL... 2 2. DOCUMENTACIÓN PREVIA... 2 3. ENSAYOS DE CONTROL DURANTE LAS OBRAS... 2 3.1. EXCAVACIÓN Más detalles ANEXO V. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
ANEXO V. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 1 EL CONTROL DE RECEPCION DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 2 CONTROL DE EJECUCION 3 CONTROL DE LA OBRA TERMINADA Anexo V. Plan de Control Más detalles Construcción de pasarelas con forma de cáscara para el proyecto Madrid Rio aplicando tecnología avanzada del hormigón
3º Congreso Iberoamericano sobre hormigón autocompactante Avances y oportunidades Madrid, 3 y 4 de Diciembre de 2012 Construcción de pasarelas con forma de cáscara para el proyecto Madrid Rio aplicando Más detalles Se consideran los tres siguientes niveles para la realización del control de la ejecución:
CAPÍTULO XVI CONTROL DE LA EJECUCIÓN Artículo 95º Control de la ejecución 95.1 Generalidades El Control de la Ejecución, que esta Instrucción establece con carácter preceptivo, tiene por objeto garantizar Más detalles REPARACIÓN DE UN PASO SUPERIOR EN VILALBA (LUGO)
REFERENCIA DE OBRA REPARACIÓN DE UN PASO SUPERIOR EN VILALBA (LUGO) Hormigón autocompactante para ejecuciones complejas BASF Construction Chemicals España, S.L. Admixture Systems Basters, 15 08184 Palau-solità Más detalles PLAN DE FORMACIÓN PARA TRABAJADORES COMUNIDAD DE MADRID
PLAN DE FORMACIÓN PARA TRABAJADORES COMUNIDAD DE MADRID EJECUTADOS POR: Acciones realizadas en el marco de la Orden TAS/2783/2004, de 30 de julio, y de la Orden 3061/2006, de 29 de diciembre de 2006, de Más detalles Hormigón Hi-Tech 100% agregados de reciclado
PAVIMENTOS Y RENOVACIÓN DE SUELOS. Hormigón Hi-Tech 100% agregados de reciclado PAVIFLUID 30 + ACABADO PAVICEM DESCRIPCIÓN / Piedra reconstituida, cemento, fibras, aditivos orgánicos. APLICACIONES / - Más detalles Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) Propiedades tecnológicas de los materiales
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) Propiedades tecnológicas de los materiales Página 1. Cementos (Artículo 26º)... 1 2. Agua (Artículo 27º)... 2 3. Áridos (Artículo 28º)... 4 3.1. Generalidades... Más detalles INFORMACIÓN TÉCNICA MORTERO TRUCCSA - PIEDRA
INFORMACIÓN TÉCNICA MORTERO TRUCCSA - PIEDRA 1. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 1.1. Detalles constructivos Revestimiento monocapa continuo para acabado y protección frente al agua de lluvia de muros de fachada Más detalles NAVE DE INDITEX EN LEÓN
REFERENCIA DE OBRA NAVE DE INDITEX EN LEÓN Hormigón para pavimentos Basf Construction Chemicals España, S.L. Basters, 15 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona) Tel.: 93 862 00 93 93 862 00 00 Fax: Más detalles Puente sobre el río Turia entre Manises y Paterna (Valencia). Primera experiencia internacional de empleo de hormigón reciclado
Puente sobre el río Turia entre Manises y Paterna (Valencia). Primera experiencia internacional de empleo de hormigón reciclado estructural en un puente atirantado (Parte II). Para la demolición de cada Más detalles Jornada Recomendaciones RCD. Artículo I de las Recomendaciones: Zahorras artificiales de reciclados de RCD s Ponente: María José Sierra López.
Jornada Recomendaciones RCD Artículo I de las Recomendaciones: Zahorras artificiales de reciclados de RCD s Ponente: María José Sierra López. GIASA Marco Legal: El Real Decreto 105/2008, que regula la Más detalles CAPÍTULO 3: EL CONCRETO ELABORADO CON CEMENTO PÓRTLAND.
56 CAPÍTULO 3: EL CONCRETO ELABORADO CON CEMENTO PÓRTLAND.... 56 Requisitos para intemperismo.... 69 Requisitos de colocación.... 70 Procedimiento para el proporcionamiento.... 71 CAPÍTULO 3: EL CONCRETO Más detalles Tector Base Cal MORTERO FICHA TÉCNICA. Mortero de revoco base para rehabilitación (R-CSII-W1 Según UNE-EN-998-1)
FICHA TÉCNICA MORTERO Tector Base Cal Mortero de revoco base para rehabilitación (R-CSII-W1 Según UNE-EN-998-1) Descripción: Mortero base de revoco de cal tipo R-CSII-W1 formulado a base de cal aéra, aditivos Más detalles Control de Producción de Mezclas y Recepción de la Calzada de Hormigón
Construcción de Pavimentos Rígidos con Tecnología de Alto Rendimiento Control de Producción de Mezclas y Recepción de la Calzada de Hormigón Arq. Edgardo Souza D.N.V. Distrito Nº VII La Rioja 16 y 17 de Más detalles PREFABRICADOS DE HORMIGÓN BOVEDILLAS DE HORMIGÓN PARA SISTEMAS DE FORJADO DE VIGUETA Y BOVEDILLA. 1ª edición: Diciembre 2011
GUÍA ESPECÍFICA DE MARCADO PARA PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN BOVEDILLAS DE HORMIGÓN PARA SISTEMAS DE FORJADO DE VIGUETA Y BOVEDILLA 1ª edición: Diciembre 2011 1ª edición: Diciembre 2010 Guía ayuda Más detalles CONTROL DE LA CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS
CAPITULO XVI CONTROL DE LA CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Artículo 83.º Generalidades La Dirección Facultativa, en nombre de la Propiedad, tiene la obligación de comprobar la conformidad con lo establecido Más detalles Shotcrete Vía Húmeda. de Sostenimiento en Minería. Ing. Jorge Diaz Lazarovich Superintendente de Operaciones Mineras. La Molina 27 de Febrero de 2,014
Shotcrete Vía Húmeda Su Importancia como elemento de Sostenimiento en Minería Ing. Jorge Diaz Lazarovich Superintendente de Operaciones Mineras La Molina 27 de Febrero de 2,014 1. Qué es el Shotcrete?. Más detalles CAPÍTULO XVII CONTROL DE LA EJECUCIÓN. Criterios generales para el control de ejecución. 92.1. Organización del control
CAPÍTULO XVII CONTROL DE LA EJECUCIÓN Artículo 92.º Criterios generales para el control de ejecución 92.1. Organización del control El control de la ejecución, establecido como preceptivo por esta Instrucción, Más detalles Adhesivo epoxi tixotrópico de dos componentes Construcción
Hoja de Datos de Producto Edición 05/10/2009 Identificación n. 7.1.2 Versión n. 2 Sikadur -31 CF Sikadur -31 CF Adhesivo epoxi tixotrópico de dos componentes Construcción Descripción del Producto Usos Más detalles Cemento. Agregados. Concreto Premezclado. Concreto premezclado. Catálogo de Productos. Holcim Concretos
Cemento. Agregados. Concreto Premezclado. Concreto premezclado Catálogo de Productos Holcim Concretos Concreto Premezclado Concretos Normales........................................................... Más detalles SikaDecor -801 Nature (Rodadeck S)
Hoja de Datos del Producto Edición 13/07/2012 Identificación n.. Versión n. 1 SikaDecor -801 Nature SikaDecor -801 Nature (Rodadeck S) Revestimiento de microcemento decorativo coloreado, para aplicaciones Más detalles 1. Aditivos para morteros y hormigones
Impermeabilizantes Super Sikalite pág. 12 Sika -1 pág. 12 SikaCim Impermeabilizante pág. 13 Acelerantes Oleoplast pág. 13 Sika -2 pág. 14 Sika -4a pág. 14 Retardadores SikaTard pág. 15 Plastificantes/Aireantes Más detalles CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Características generales de las estructuras hidráulicas Las estructuras hidráulicas deben ser estancas La mayor parte de los líquidos conducidos Más detalles FABRICACIÓN DE LADRILLONES CON MEZCLAS DE SUELO Y CEMENTO PORTLAND
Presentación FABRICACIÓN DE LADRILLONES CON MEZCLAS DE SUELO Y CEMENTO PORTLAND Definición del material Llamamos suelo - cemento a una cantidad de suelo, una pequeña parte de cemento y agua, correctamente Más detalles NEWCRETE. Hormigón autocompactante con árido reciclado y fibras de acero
NEWCRETE Hormigón autocompactante con árido reciclado y fibras de acero INTRODUCCIÓN Proyecto de investigación INNOVADOR, tanto desde el punto de vista técnico como ambientalmente. Sin experiencias previas Más detalles Montalbán y Rodríguez, S.A. Prefabricados de hormigón.
El objeto de este documento es proporcionar una serie de recomendaciones y criterios prácticos para la correcta colocación de adoquines según se describe en la normativa UNE-EN 1338. 1. CARACTERÍSTICAS Más detalles SUSTITUTIVO DEL MALLAZO ELECTROSOLDADO EN SOLERAS AR FIBERMIX VS-12 AM
SUSTITUTIVO DEL MALLAZO ELECTROSOLDADO EN SOLERAS AR FIBERMIX VS-12 AM NO + MALLAZOS APLICACIONES AR FIBERMIX VS-12 AM En la mayoría de las soleras SUSTITUYE al mallazo de hierro electrosoldado, consiguiendo Más detalles LA GUIA SOBRE LA QUE CIMENTARA SUS MEJORES PROYECTOS
LA GUIA SOBRE LA QUE CIMENTARA SUS MEJORES PROYECTOS UN SOLIDO SOPORTE PARA SUS CONSTRUCCIONES Apostar por CEMEX es confiar en la experiencia de una empresa líder con 100 años de historia y presencia en Más detalles EXPANSIÓN N POR HUMEDAD.
EXPANSIÓN N POR HUMEDAD. ES EL AUMENTO EN LAS DIMENSIONES, PRODUCIDO EN MULTITUD DE MATERIALES, POR EFECTO DE LA HUMEDAD. NO EXISTE NINGUNA REFERENCIA A UN VALOR MÁXIMO DE EXPANSIÓN POR HUMEDAD QUE DEBA Más detalles Mezclas SMA de la familia de la norma UNE EN 13108-5 que sean Sostenibles y Medioambientalmente Amigables PROPIEDADES, CARACTERISTICAS Y
de la familia de la norma UNE EN 13108-5 que sean Sostenibles y Medioambientalmente Amigables PROPIEDADES, CARACTERISTICAS Y APLICACIONES DE LAS MEZCLAS SMA Características de las mezclas SMA Gran cantidad Más detalles ÁRIDOS RECICLADOS PARA APLICACIONES DE HORMIGÓN N NO ESTRUCTURAL
ÁRIDOS RECICLADOS PARA APLICACIONES DE HORMIGÓN N NO ESTRUCTURAL I Mañana de la Edificación marzo de 2011 Marta Sánchez de Juan Laboratorio Central de Estructuras y Materiales CEDEX CONTENIDO 1. Definiciones Más detalles Curso Laboratorista Vial Clase C. Rodolfo Jeria H. Laboratorio Nacional de Vialidad
Curso Laboratorista Vial Clase C Rodolfo Jeria H. Laboratorio Nacional de Vialidad Áridos Los áridos son materiales pétreos compuestos de partículas duras, de forma y tamaño estable. Habitualmente se dividen Más detalles CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES
Notas de Clase sobre HORMIGONES Y MORTEROS: Fabricación, Transporte y Puesta en Obra CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Prof. Dr. Jorge A. Capote Abreu Santander, Marzo de 2000 HORMIGONES Y MORTEROS 1 P R E S Más detalles Tecnología de aditivos para concretos en cimentaciones profundas
84 tecnología Tecnología de aditivos para concretos en cimentaciones profundas Para entender la importancia que tienen los aditivos en las mezclas de concreto destinadas a la construcción o fundida de Más detalles Pliego de Condiciones Reparación estructural del hormigón
Pliego de Condiciones Reparación estructural del hormigón REP-1 BASF Construction Chemicals España, S.L. Basters, 15 08184 Palau Solità i Plegamans Telf. : +34 93 862.00.00 Fax. : +34 93 862.00.20 www.basf-cc.es Más detalles de la Marca AENOR N para cementos
Reglamento Particular de la Marca AENOR N para cementos Revisión 22 RP 15.01 Fecha 2013-06-20 Índice SECCIÓN UNO - GENERALIDADES 1 Objeto 2 Documentos de referencia 3 Definiciones 4 Órganos de gestión Más detalles DURABILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS: CORROSIÓN INDUCIDA POR EL IÓN CLORURO
DURABILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS: CORROSIÓN INDUCIDA POR EL IÓN CLORURO Revista Cemento Año 6, Nº 27 La agresión que representa el ión cloruro (Cl ~ ) para el acero no es novedad, puesto que se conocen los Más detalles 231P. MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJÓN.
231P. MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON RAJÓN. 231P.1 DESCRIPCIÓN La presente especificación está dada para el mejoramiento en la conformación de la subrasante. Este trabajo consiste en la preparación Más detalles Construcción. Cintas flexibles de cloruro de polivinilo, para la estanqueidad de juntas de dilatación o de hormigonado 6.7.2. Descripción del Producto
Hoja de Datos de Producto Edición 18/10/2005 Identificación nº Versión nº 1 Cintas Sika PVC Construcción Cintas Sika PVC Cintas flexibles de cloruro de polivinilo, para la estanqueidad de juntas de dilatación Más detalles PAVIMENTOS EN VILANOVA DEL CAMÍ
REFERENCIA DE OBRA PAVIMENTOS EN VILANOVA DEL CAMÍ Hormigón autocompactante para aplicaciones convencionales BASF Construction Chemicals España, S.L. Admixture Systems Basters, 15 08184 Palau-solità i Más detalles EHE CAPÍTULO VI MATERIALES
EHE CAPÍTULO VI MATERIALES Manuel Salas Casanova ASPECTOS QUE HAN INSPIRADO LA REVISIÓN DE LA INSTRUCCIÓN EHE: Incorporación del marcado CE (DIRECTIVA EUROPEA 89/106/CEE) Aprobación del Código Técnico Más detalles REGLAMENTO DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION Y MARCADO CE DE PRODUCTOS CERÁMICOS
REGLAMENTO DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION Y MARCADO CE DE PRODUCTOS CERÁMICOS Implantación del Control de producción en fábrica. Ensayos de Tipo y de Autocontrol RPC-DECLARACIÓN DE PRESTACIONES La introducción Más detalles Arcilla Expandida ARLITA. 21-Marzo-2007 Madrid
Arcilla Expandida ARLITA 21-Marzo-2007 Madrid Los Hueros Proceso de Fabricación de Arcilla Expandida ARLITA Arcilla Expandida Proceso de fabricación 1. Extracción 2. Molturación Arcilla Expandida Proceso Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback